钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。具体操作如下: 将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999 并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零; 将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置, 反复移动探头直到找到数据极大值的位置; 垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置; 拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行保护层厚度的检测; 移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检 (三)、测量试件的实际尺寸,量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度。 结论:由图可以看出当回弹值为零时,混凝土强度为负值与事实不符。说明此次实验存在误差 六、实验误差原因分析 混凝土试件制作并非完全符合配合比设计;混凝土养护过程中可能有损坏;回弹仪自身问题,导致测试结果偏差;实 验操作不规范,导致数据测量误差;读数误差 综上因素,此次实验并未达到预期效果,未能建立准确的回弹检测混凝土强度回归曲线。 答:因为回弹仪是根据所测材料硬度的不同测出不同的数据,而在混凝土浇筑过程中,不可能做到内部各处材料的均匀和各处 硬度一样,导致在不同表面进行弹击所取得的结果必将不同,所 以要记录弹击面。另外是回弹仪本身原理是利用回弹的高度从而 得出硬度,所以水平和垂直测得的结果是不一样的。 2、测量试 件截面的宽度和高度时的位置和数量? 答:测试的位置应当避开箍筋的位置,因为箍筋和素混凝土的硬度有很大差别,会对测试强度产生很大误差,测试的数量应当 选每个测区均匀分布的16 姓名学号专业 班级 组别 时间 二、检测方法1、选择测区 每一结构或构件测区数不应少于10个;相邻两测区的间隔应控 2m以内;测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇 筑侧面;测区应均匀分布;测区的面积不宜大于0.04m2;混凝土 表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、 a、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土侧面,缓慢施压,准确读数,快速复位; b、测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;同一测点只应弹击一次。每一测区应记取 16 个回弹值, 每一测点的回弹值读数估读至1。 3、碳化深度值测量 30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 b、用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于 次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。 班级组别时间 姓名 二、检测方法1、选择测区 每一结构或构件测区数不应少于10个;相邻两测区的间隔应控 2m以内;测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇 筑侧面;测区应均匀分布;测区的面积不宜大于0.04m2;混凝土 表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、 a、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土侧面,缓慢施压,准确读数,快速复位; b、测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;同一测点只应弹击一次。每一测区应记取 16 个回弹值, 每一测点的回弹值读数估读至1。 3、碳化深度值测量 30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 b、用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于 次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。 1、使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法。 2、使学生掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法。 3、培养学生进行结构试验的动手能力和科学研究的分析能力。 回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。